PE TE Ne ee T 
{ 2433 
dû induire Payen en erreur, si la température à laquelle on agit n’a pas 
d'action sensible sur la prise du plâtre, il n’en est pas de même de la durée 
de l’expérience. 
» Le même plâtre qui m'avait donné de si bons résultats en quarante 
minutes, cuit pendant trois heures à la même température de 4oo degrés, 
donne un plâtre qui devient encore très-dur, mais qui prend presque ins- 
tantanément. Enfin les plâtres ayant séjourné de vingt-quatre à trente-six 
heures à l’étuve, tout en faisant encore prise, ne sont plus durs et se 
laissent facilement rayer par l’ongle. Il y a donc là une question de temps 
dont il faut avoir bien soin de tenir compte dans la pratique. 
» Non content d’expérimenter à cette température, j'ai poussé mes ex- 
périences à une température plus élevée. Au rouge sombre, j'ai pu obtenir 
des plâtres faisant encore prise; mais, au rouge-cerise, alors que le plâtre 
s'est légèrement fritté, il devient totalement impropre à se combiner de 
nouveau avec l’eau. 
» Mes expériences me donnaient donc un plâtre complétement déshydraté, 
mais faisant prise presque instantanément. Dès lors la lenteur de la prise 
était probablement due à l’action de l'alun sur le plâtre. 
» Alunage du plâtre. — En éteignant dans l’eau alunée à 12 pour 100 
les plâtres provenant d’une première cuisson, on obtient, comme nous 
l’avons dit, un plâtre prenant lentement, durcissant et essentiellement 
formé de sulfate de chaux pur. 
» S'il se forme par double réaction du sulfate de chaux, l'expérience 
doit aussi bien réussir avec du sulfate d’alumine, du sulfate de potasse, en 
à , P 
un mot avec tout composé contenant de l'acide sulfurique. 
» Mes premiers essais ne furent pas heureux, la présence d’un excès de 
sulfate soluble empêchant totalement la prise du plâtre; mais, en rectifiant 
les doses et en n’offrant au plâtre que la quantité exacte de sulfate néces- 
saire pour saturer le carbonate de chaux, j'obtins des résultats très-satis- 
faisants. Les plâtres prenaient lentement et devenaient très-durs. | 
» Enhardi par ce premier succès, je ne tardai pas à penser que l'acide 
sulfurique seul pourrait bien jouer le même rôle, Mes expériences furent 
alors disposées de la manière suivante : Du plâtre cuit fut mêlé à une cer- 
taine quantité d’eau et d’acide sulfurique pendant quelques minutes (les 
Proportions du mélange variaient à chaque expérience); le plâtre en sor- 
tant du liquide était mis à égoutter, puis on le soumettait à la cuisson 
vers le ronge sombre pendant deux à trois heures. 
» Dans tous les cas où l'acide sulfurique fut en quantité suffisante pour 
C. R., 1874, 2° Semestre, (T, LXXIX, N° 4.) 31 
